206 loi d'approche a la saturation 



2° Conslater si l'une des deux possibilités énoncées 

 ci-dessus se vérifie et, à défaut de confirmation, 

 rechercher quelle est la loi ou la formule empirique 

 qui représente au mieux l'approche. 



La méthode employée pour ces recherches a été la 

 méthode balistique, la seule reeommandable par suite 

 de la précision qu'elle permet d'obtenir dans les 

 champs intenses. Je m'en suis aussi servi, du reste, 

 pour les mesures en grandeur absolue. 



Les premières déterminations d'intensité d'aimanta- 

 tion à saturation ont été faites par Ewing 1 , avec la 

 méthode de l'isthme. Les champs dans lesquels il a 

 opéré atteignaient dans ses dernières expériences 

 24500 gauss. Ewing déclare avoir atteint la saturation 

 pour le fer doux et le nickel vers 2000 gauss et pour 

 la fonte et le cobalt vers 4000 gauss. Ce dernier 

 résultat me surprend, car j'ai observé avec du cobalt 

 chimiquement pur une augmentation d'intensité d'ai- 

 mantation d'environ 4,5 °/ entre 4300 et 11300 

 gauss. Les valeurs de ï 8atnr . qu'il donne sont très voi- 

 sines de 1700 pour le fer ; elles varient entre 510 et 

 540 pour du nickel recuit contenant 0,75 °/» de fer et 

 entre 1260 et 1310 pour le cobalt (avec 1.66 °/ () de 

 Fe). On voit, en comparant les valeurs extrêmes que 

 donne Ewing pour I, que la détermination de cette 

 dernière grandeur comporte une incertitude qui pro- 

 vient du fait que Ewing mesurait l'induction B et calcu- 

 lait ensuite I après avoir mesuré le champ magnéti- 

 sant H; malheureusement ce champ ne put être déter- 

 miné avec une exactitude suffisante. 



1 Ewing. Magnetic Induction in iron and others metals, 1892. 

 — Ewing and Low. Phil. Trans., 180, p. 221, 1889. 



